und das Verhältnis von Anhydrit zu Cölestin und Baryt. 



15- 



loser Mischkristallreihe erhalten würde, obgleich in letzterem 

 Falle eine strenge Addidivität nicht unbedingt nötig ist. 

 AB CD stellt den wahren Verlauf der Dichtebestimmungen 

 dar. Wir sehen entlang AB ein Abweichen von der ge- 

 strichelten Linie AD. was nur dureh Gegenwart von Misch- 

 kristallen bedingt sein kann. Da der Verlauf der Linie keine 

 Unstetigkeit aufweist, ist auch hierdurch die Gegenwart eines- 

 Doppelsalzes entsprechend dem Umwandlungsmaximum bei D 

 in Fig. 3 widerlegt. Analog verhält sich das Linienstück C D ;. 

 auch hier haben wir es mit den Dichten der Mischkristalle 

 zu tun. Dagegen gibt die Strecke BC die aus den Dichten- 

 der gesättigten Mischkristalle J und K resultierenden Mittel- 

 werte wieder (vgl. Fig. 3). Diese bei der thermischen Analyse 

 nicht zu erhaltenden Punkte sind hierdurch genau festgelegt., 

 sie entsprechen einem G ehalte an SrS0 4 von 42 bezw. 88 Mol.-%. 



Die Dichtebestimmungen lassen keinen Zweifel 

 d a r ü b e r . d aß de r A n h y d r i t zu in C ■ ö 1 e s t i n i m Ver- 

 hältnis der Isodimorphie steht im Sinne v o n Ket- 

 gers : sie setzen uns in die Lage, die Dichten der entsprechenden 

 Modifikationen vorauszusagen. Das dem Cölestin isomorphe 

 Calciumsulfat müßte eine ungefähre Dichte von 3.29 haben, 

 während die Dichte des dem Anhydrit entsprechenden Stron- 

 tiumsulfats 3.55 betragen müßte. 



VI. Das System Calcinmsulfat-Bariumsnlfat. 



Die Ergebnisse der thermischen Untersuchung sind aus- 

 Tab. 3 und Fig. 5 ersichtlich. Die a-Modifikationen bilden 

 auch hier eine lückenlose Reihe von Mischkristallen. Der 

 vermutliche Verlauf der Schmelztemperaturen wird durch die 

 gestrichelte Kurve AB dargestellt. .Bei der Umwandlung 

 der Mischkristalle findet jedoch eine fast vollkommene Ent- 

 mischung statt, wie sie durch die Kurvenzüge CD und CF einer- 

 seits und ED und EG andererseits angedeutet wird. Die 

 Sättigung der in den Punkten F und G mit den «-Misch- 

 kristallen D im Gleichgewicht befindlichen ; 3- Mischkristalle 

 beträgt 8 bezw. 6 Mol.-% der anderen Komponente. Die 

 hierbei herrschende eutektoidische Temperatur wurde zu 970° 

 gefunden, die dem Punkte D entsprechende Zusammensetzung 

 zu 58 Mol.-% BaS0 4 . Die Lage der Punkte F und G konnte- 



